— 515 — 



litUt bei Metalllegierungen und Steroiden. Die Zähigkeit eines belie- 

 bigen Materials wird durch seine Fähigkeit, beim Bruch dauernde 

 A^erlängerungen zu geben, charakterisiert und durch die Grösse 

 der nach dem Bruch verbleibenden Dehnung des Probestücks (bei 

 1 = 200 mm.) gemessen. Was die Zähigkeit anlangt, so ist sie 

 unvergleichlich grösser bei Eisen und Stahl. So haben wir bei 

 denselben i^^=\2 bis 30% und mehr, während bei Stereiden, 

 unter Bezugnahme auf das im vorigen Kapitel dargelegte, die entspre- 

 chende i im Durchschnitt gleich 0,08 i' (i^^^/n) bis 0,12 - (i«mx/")j 

 d, h. 0,16 bis 0,247o, anzunehmen ist; bei genauerer Messung 

 wird sich i^j wahrscheinlich noch geringer — unter Einfluss der zu 

 beobachtenden Erscheinung der Nachwirkung — erweisen ^). 



Es erübrigt noch, die Elastizität und das Arbeitsvermögen bei 

 Metalllegierungen und Stereiden zu vergleichen. Unter Elastizität des 

 Materials pflegt man die Fähigkeit zu verstehen, seine durch Be- 

 lastung deformierte Form wiederherzustellen; als mehr elastisches 

 Material sieht man entweder dasjenige an, welches eine höhere 

 Elastizitätsgrenze Z^ hat, oder dasjenige, welches bei ein und der- 

 selben Spannung eine grössere elastische Deformation gibt. Indes 

 ist eine vollständigere und bestimmtere Charakteristik der Elasti- 

 zität eines Materials in seinem „Arbeitsvermögen" enthalten. Je 

 mehr Arbeit von den äusseren, das gegebene Material bis zur Elasti- 

 zitätsgrenze deformierenden, Kräften verlangt wird, desto bedeu- 

 tender ist das elastische Arbeitsvermögen (a) dieses Materials. 

 Deshalb wird a durch die Arbeit (in kg.cm/ccm.) der äusseren 

 Kräfte ausgedrückt, Avelche auf die Deformation der Kubikeinheit 

 (ccm.) des Materials bis zur Elastizitätsgrenze verbraucht wird. 



Nach dieser Bemerkung wenden wir uns zu dem Vergleich der 

 Metalllegierungen und Stereiden ihrer Elastizität nach. 



Zuerst berühren wir ihre Elastizitätsgrenze. Während bei Eisen 

 und Stahl die Elastizitätsgrenze von 18 bis 60 — 70 kg/qmm. va- 

 riiert und entsprechend der thermischen oder mechanischen Bearbei- 

 tung bis 0,9 Z,,j^^ erhöht werden kann, bei wenig veränderlicher 



11 1 



Dehnungzahl a = ^ ,-welche von -^^^^ bis ^^^^^ (kg/qmm.) -i 



1) Natürlich darf man nicht ausser Acht lassen, dass es Objekte gibt, wie, 

 z. В., die Blattstiele von Arenga saccharifera (und die Stengel von Bieinus 

 communis), deren bleibende Verlängerung %^0,5 2"„j„^ ist. 



